826. C. Doelter, 



Chromgrünglas ward etwas gelblicher. 

 C erglas ist schwach gelb geworden. 

 Manganglas wird zu 25^ mehr grau. 



Versuch III. 



Es wurde eine weiche Röhre des physikalischen Institutes 

 der Wiener Universität verwendet, welche im ganzen durch 

 32 Stunden in Tätigkeit war, doch war gewöhnlich die ununter- 

 brochene Expositionszeit nur 3 bis 4 Stunden, da es nicht 

 möglich war, den Apparat anhaltend länger laufen zu lassen. 



Es wurden die früher exponierten Mineralien wieder an- 

 gewandt, und zwar die folgenden: Diamant Kimberley, wein- 

 gelber Topas von Brasilien, hellgelber Topas vom Schnecken- 

 stein, pfirsichblütenfarbener Lithiumturmalin von Kalifornien, 

 Fluorit von Derbyshire, Kuntzit, die erwähnten Hiddenite, Pyrop 

 von Böhmen, Aquamarin von Kalifornien. 



Neu exponiert wurden: Diamant, schwefelgelb, von Kim- 

 berley, Saphir von Ceylon, Rubin von Ceylon, Amethyst von 

 Schemnitz, Rauchquarz vom Gotthard, Beryll und Hyazinth 

 von Ceylon, Chromalaun (künstlich). 



Diamant I, schwefelgelb, 8" unverändert. 

 Diamant II, braun, der bei dem vorigen Versuch in 34^ um- 

 gewandelt worden war, wird zu 40^, etwas violettgrau. 

 Diamant III, der aus dem vorigen Versuch mit der Farbe 34'^ 



hervorgegangen, wird zu 32^, also doch mehr violett. 

 Rauchtopas wird von 34^ in 32^, also mehr zinnobergrau. 

 Goldberyll, 5% wie wir ihn aus dem Versuch II erhalten, wird 



zu 6% also etwas mehr ins Weingelbe. 

 Flußspat, violett, bleibt unverändert. 

 Saphir von Ceylon verändert sich von 18"^ zu 19^, also mehr 



ins Blaugrüne, ein zweiter Stein ist nur eine Spur blässer 



geworden. 

 Pyrop hat einen allerdings nur wenig merklichen Stich ins 



Gelbe erhalten. 

 Tur malin, rosa, ist unverändert. 

 Tur malin, farblos, bekommt einen leisen Stich ins Violett, 



etwas stärker als bei Versuch IL 



